252 



zeigt das Mineral einen matten Fettglanz, der sich an den 

 durchscheinenden Partieen etwas erhöht; oberflächlich betrachtet 

 erinnert dasselbe an Scheelspath von Zinnwalde. Die Härte 

 ist etwas höher als Kalkspath, also 3 — 3,5 der Skala von 

 Mohs. Zur Bestimmung des specifischen Gewichtes wurden 

 fünf kleine reine Körner im Gesammtgewicht von 0,1373 Gramm 

 benutzt und in einem Pyknometer von 0,5 Gramm Wasserinhalt 

 gewogen; das specitische Gewicht ergab sich — 3,74, also 

 noch etwas geringer als das des Pyrochlor von Brevig. 



Im Kölbchen erhitzt giebt der Kochelit reichlich Wasser, 

 keine Reaction auf Fluor; die Farbe nimmt einen Stich in's 

 Röthliche an. Für sich ist das Mineral nur an den Kanten zu 

 einem schwarzen Glase schmelzbar, die Flamme färbt sich 

 schwach nach Natron und Kalk. Mit Borax geschmolzen er- 

 hält man Eisenreaction ; die Probe ist schwer löslich und 

 schwimmt als gelblichweisser Körper lange im Glase; die Perle 

 konnte — wahrscheinlich wegen zu geringer Sättigung — nicht 

 unklar gemacht werden. Mit Phosphorsalz behandelt erhält 

 man, ausser Eisenreaction, in der Reductionsflamme eine Spur 

 von Uranfärbung bei klarer Perle, so dass Titan- und Wolfram- 

 säure abwesend sind. Auch der directe Versuch auf Titan- 

 säure, nach welchem eine Probe mit saurem schwefelsaurem 

 Kali geschmolzen, mit angesäuertem Wasser ohne Erwärmen 

 gelöst, das Filtrat aber unter Zusatz von Salpetersäure und 

 starker Verdünnung gekocht wurde, blieb ohne Erfolg, es bil- 

 dete sich keine Spur von Trübung. Mit Soda auf Kohle ge- 

 schmolzen bildet sich unter Brausen eine gelblichweisse Emaille, 

 während die Kohle deutlich mit Bleioxyd beschlägt; Zinnkör- 

 ner werden nicht ausgeschieden; legt man die Perle in Wasser, 

 so zerfällt sie zu weissem Pulver; in der Lösung ist durch 

 Säuren kein Niederschlag zu erzeugen. ' 



Aus den von der Stufe abgebrochenen Fragmenten konn- 

 ten 0,2764 Gramm ziemlich reine Substanz ausgelesen -wer- 

 den ; es schien rathsam , bei der voraussichtlich sehr zusam- 

 mengesetzten Constitution diesen ganzen Vorrath zu einem 

 Versuch auf dem nassen Wege zu verwenden. Beim Glühen 

 des fein gepulverten Minerals trat ein Verlust von 0,0180 Gramm 

 ein, der als Wasser zu betrachten ist; da aber die Farbe merk- 

 lich röther wurde, bedarf dieser Werth noch einer Correctur 

 wegen der voraussichtlich eingetretenen Oxydation des Eisens. 



